Chemiscli-mineralogische Untersuchungen am Glanzkobalt. ß(39 
Schwefel .... 18,14 “/o oder auf 100 berechnet: 19,36 °/o 
Arsen 42,88 „ 45,76 „ 
Kobalt 32,36 „ 34,54 „ 
Nickel 0,32 „ 0,34 , 
93,70 0/0 100,00 ojo 
Die umgereclinete prozentuale Zusammensetzung gibt das 
Atomverhältnis 
S : As : (Co Ni) = 0,60 : 0,61 : 0,60 = 1,0 : 1,0 : 1,0. 
An der Richtigkeit der Annahme , daß das Eisen , sowie ein 
Teil des Schwefels nicht in die Formel des Glanzkobalts gehören, 
sondern als Pyrit beigemengt sind, kann hieniach kaum noch ge- 
zweifen werden. Der Kobaltglanz von Hokansbo ist (von dem 
geringen Ni-Gehalt abgesehen) ein reines Sulfarsenid von Kobalt. 
Um festzustellen , ob die bereits hekajinten Analysen von 
Kobaltglanz anderer Fundorte^ zu dem gleichen Ergebnis führen, 
wurden zunächst die Atomverhältnisse berechnet. Schon eine ober- 
flächliche Schätzung der Atomzahlen läßt erkennen , daß in dei- 
Mehrzahl der Fälle nicht das ganze Eisen in Abzug gebracht 
werden kann. Ich habe daher für die Umrechnung dieselbe Me- 
thode gewählt , die schon Schnabel und Rammelsberg ^ für die 
Korrektion ihrer Analysen in Anwendung gebracht hatten. 
Bei dem Kobaltglanz von Morgenröte bei Eisern (No. 3 der 
Tabelle) erwähnt Rammelsberg, daß das Analysenresultat nach 
Abzug von Schwefelkies erhalten sei. Es handelte sich in diesem 
Falle um einen Kobaltglanz , der Pyrit sichtlich beigemengt ent- 
hielt, und dieser mußte naturgemäß in Abzug gebraclit werden. 
Jedoch wurde nicht das ganze in der Analyse gefundene Eisen 
als SgFe abgerechnet, sondern nur diejenige Menge, die auf ein 
richtiges Atomverhältnis führte. Später hat man SgFe auch dann 
in Abzug gebracht, wenn keine siclitbare Beimengung von Pyrit 
vorhanden war. Es geht dies aus folgender Bemerkung von 
Rammelsberg^ hervor, die sich auf einen sogen. Stahlkies von 
Siegen bezieht: „Da dies Erz nicht von Scliwefelkies begleitet 
wird, so bestätigt dies den Schluß, daß die Kobalterze von Siegen 
im allgemeinen stets aus Glanzkobalt bestehen , wenn man auch 
bei ihnen das Resultat erst nach Abrechnung von Schwefelkies 
erhält. “ 
Nach diesem Verfahren (es wird soviel Schwefel als SjFe 
abgezogen, daß das Atomverhältnis von S : As = 1:1 wird) habe 
ich die mir zugänglichen Anal}'^sen umgerechnet, wobei ich in der 
Tat bei einer Reihe derselben das theoretisch geforderte Atom- 
verhältnis S : As : (Co Fe) = 1:1:1 erhielt. Die umgerechneten 
(durch ein beigefügtes a gekennzeichneten Analysen) befinden sich 
1 Hintze, Handbuch d. Mineralogie S. 778 — 779. 
^ Rammelsberg, Mineralchemie. 4. Suppl. 1849. p. 116. 
